— l(i — 



et m'ont déterminé à entrepreiulre une étude approfondie de ce minéral que je 

 suis heureux d'offrir aux lecteurs de la Feuille des Jeunes Naturalistes. 



J'étudierai d'abord la staurotide au point de vue physique et chimique, puis 

 au point île vue de ses diverses variétés et des noms qu'il faut leur attribuer. 



La staurotide appelée aussi staiirolithe, croisctte, grenatiie, srhorl cruci- 

 forme, pierre de croix et par les paj'sans bretons menkroaz (pierre-croix) tire 

 son étymologie du mot grec o-raO/jos, croix, à cause de la forme la plus habituelle 

 de ses cristaux. 



Elle est comprise dans la série des silicates d'alumine anhydres. 



La proportion variable du fer dans les staurotides donne à leur composition 

 un aspect très différent si on la considère au iioint de vue du poids dos matières 

 constituantes ; mais sous le rapport atomique, elle devient très régulière et uni- 

 forme dès qu'on admet l'isomorphisme du fer et de l'alumine. On peut s'en rendre 

 compte au moyen des analyses ci-apiès dont les relations atomiques sont 

 identiques : 



Composition 6uiv.int JTlt. Klaprotli. iFarigniac. Lobmeycr. Jacobscn. 



Silice 27 28/.7 27,0î 20,13 



Alumine 52,25 .MS,34 40,90 52,10 



Peroxyde do 1er 18,50 17,41 20,07 17,51 



Magnésie » » 0,72 » » 1 ,28 



Oxyde de magnésie 0,25 0,31 0,28 » » 



98 » 100,25 07,33 100,02 



Voici deux autres analyses plus récentes faites par Rammelsberg ; la première 

 a trait aux staurotides du Saint-Gothard, la seconde à celles de Bretagne : 



Silico. Alnminc. Peroxyde de fer. Protoxyrle do fer. Magnésie, Hydrogène. 



1» 35,05 44,18 5,21 11,18 2,8G 0,95 



2° 50,75 34,86 2,86 10,45 1,80 0,38 



La formiile générale que l'on doit conséquemment tirer de ces diverses analyses 

 est (AIW, Fe'O^) Si 0^, composition véritable de la staurotide, les autres élé- 

 ments tels que la magnésie, l'oxyde de magnésie et l'hydrogène qu'on y ren- 

 contre n'étant qu'accidentels et ne se rencontrant pas dans tous les cristaux. 



La couleur de ce minéral est le brun rougéâtre ou le brun noirâtre, le plus 

 souvent opaque, rarement translucide sur ses arêtes. Il contient parfois des 

 parcelles de mica empruntées à sa gangue qui généralement est le micaschiste. 

 Son éclat est à la fois vitreux et résineux; sa cassure est inégale ou conchoïde; 

 sa dureté égale 7 à 7,5, c'est-à-dire qu'il raye le feldspath adulaire et le quartz 

 hyalin, mais il est rayé par la topaze. 



La densité de la staurotide varie suivant plusieurs minéralogistes entre 3,28 

 et 3,80, mais, je dois le dire, dans les nombreux échantillons que j'ai examinés, 

 je ne l'ai pas trouvée supérieure à 3,40 et le plus généralement elle variait entre 

 3,32 et 3,37. 



Voici les diverses réactions que j'ai pu observer au chalumeau : 



Seule en grain, elle est infusible, mais elle noircit et s'effrite à sa surface; 

 réduite en poudre, elle se soude en masse. 



Quant aux réactions suivantes, je recommanderai de la réduire en poudre si 

 l'on ne veut pas avoir des résultats négatifs. 



Avec le borax, elle forme lentement une perle d'un vert très sombre qui devient 

 presque noir en refroidissant. 



Avec le sel de phosphore, elle fond très lentement en donnant un verre trans- 

 parent jaune verdàtre à chaud, mais qui devient opalin et incolore à froid; le 

 plus souvent il reste un squelette de silice en suspension dans la masse. 



Avec le carbonate de soude, elle donne avec effervescence une scorie jaunâtre. 



